V ARIATION O F T ANKING A GGREGATE S IZE A ND I TS I MPACT O N C OMPRESSIVE
S TRENGTH A ND E LASTICITY M ODULUS O F C ONCRETE

## V ARIASI U KURAN A GREGAT T ANGKILING D AN D AMPAKNYA P ADA K UAT T EKAN D AN M ODULUS

## E LASTISITAS B ETON
Whendy Trissan 1 , Samuel Layang 2 , Helmi Tanjung 3
1) 2) 3) Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, FKIP, Universitas Palangka Raya Jl. H.Timang Tunjung Nyaho Palangkaraya Kode Pos 73112
Email: whendy_t@fkip.upr.ac.id

## ABSTRACT
The  use  of  coarse  aggregate  significantly  influences  the  mechanical  properties  and  overall  quality  of concrete. This study investigates the impact of different coarse aggregate sizes (10 mm, 20 mm, and 40 mm)  on  the  compressive  strength  and  elastic  modulus  of  concrete  at  28  days.  The  research  was conducted as part of a thesis in the Building Engineering Education Program, Department of Vocational Technology  Education,  Faculty  of  Teacher  Training  and  Education,  Universitas  Palangka  Raya.  The primary  objective  was  to  determine  the  compressive  strength  and  elastic  modulus  values  for  concrete mixes  using  varying  coarse  aggregate  sizes.  The  concrete  mixtures  incorporated  different  coarse aggregate  sizes  along  with  fine  aggregate,  water,  and  Portland  Pozzolana  Cement  (PPC)  type  I  from Gresik.  The  mix  design  followed  the  guidelines  outlined  in  SNI  03-2843-2000  for  normal  concrete mixtures. Testing was performed on cylindrical specimens measuring 15 cm x 30 cm. Each aggregate size variation (10 mm, 20 mm, and 40 mm) was tested using 10 samples, and the tests were conducted at 28 days  in  the  Laboratory  of  Building  Engineering  Education,  Faculty  of  Teacher  Training  and  Education, Universitas  Palangka  Raya.  The  average  compressive  strength  at  28  days  for  the  coarse  aggregate variations of 10 mm, 20 mm, and 40 mm were 29.15 MPa, 28.60 MPa, and 28.50 MPa, respectively. The average elastic modulus at 28 days for the same variations were 3033 MPa, 3856 MPa, and 3950 MPa. Key words : Compressive Strength, Elastic Modulus, Coarse Aggregate Size Variations

## ABSTRAK
Batu Split juga  sering  disebut  dengan  nama  batu  pecah,  karena  disesuaikan  dengan  proses mendapatkannya  yaitu  cara  membelah  batu.  Ukuran  agregat  kasar  10  mm,  20  mm,  dan  40  mm, dijadikan  patokan  untuk  membuat  beton  berkinerja  dan  bermutu  baik.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  dan  nilai  modulus  elastisitas  beton  yang  menggunakan  ukuran agregat  kasar  yang  berbeda  pada  cempuran  beton  normal.  Variasi  ukuran  agregat  kasar  dalam campuran  beton  tersebut  dicampurkan  dengan  agregat  halus,  air  dan  semen  PPC  t ype  I  merk  gresik . Perencanaan  campuran  beton  menggunakan  SNI  03-2843-2000  tentang  tata  cara  pembuatan  rencana campuran  beton  normal.  Pengujian  menggunakan  silinder  berukuran  15  cm  x  30  cm,  setiap  variasi ukuran agregat kasar menggunakan 10 sampel yang terdiri dari 3 variasi ukuran agregat kasar (10 mm, 20mm, 40 mm) dan di uji pada umur 28 hari di Laboratorium Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya. Kuat tekan rata-rata pada umur 28 hari untuk variasi  campuran  agregat  kasar  10  mm,  20  mm  dan  40  mm  berturut-turut  sebesar  29,15  MPa;  28,60 MPa; 28,50 MPa.   Modulus elastisitas rata-rata pada umur 28 hari untuk variasi campuran agregat kasar 10 mm, 20 mm dan 40 mm berturut-turut sebesar 3033 MPa; 3856 MPa; 3950 MPa.
Kata Kunci : Kuat Tekan, Modulus Elastisitas, Variasi Ukuran Agregat Kasar

## PENDAHULUAN
Beton  adalah  bahan  konstruksi  yang  terdiri  dari campuran semen, agregat (seperti pasir, kerikil, atau batu pecah), dan air. Campuran ini mengeras seiring waktu dan membentuk  struktur  yang  kuat  dan  tahan  lama.  Dalam penelitian  ini,  kita  akan  memfokuskan  pada  pengaruh ukuran  agregat  kasar  terhadap  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas  beton,Adapun  Agregat  Batu  split,  yang  juga dikenal sebagai “batu pecah,” merupakan salah satu jenis bahan  bangunan  yang  diperoleh  dengan  memecah  atau membelah  batu  besar  menjadi  ukuran  yang  lebih  kecil.
Agregat  kasar,  seperti  batu  split,  memainkan  peran penting dalam mencapai kekuatan beton yang diinginkan. Gradasi  agregat  kasar  secara  signifikan  memengaruhi kinerja  dan  kualitas  beton.  Dengan  menggunakan  ukuran agregat  dengan  diameter  butiran  maksimum  10  mm,  20 mm,  dan  40  mm,  kita  dapat  mencapai  kepadatan  beton yang  tinggi  dan  mengurangi  porositas.  Selain  itu,  ukuran agregat juga memengaruhi faktor-faktor seperti workabilitas campuran beton. Sebelumnya, telah dilakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  ukuran  agregat kasar  pada  kuat  tekan,  termasuk  faktor-faktor  seperti
penggantian  agregat  halus  (FAS),  metode  pencampuran, pengecoran, dan perawatan beton. Selain itu, faktor yang memengaruhi  modulus  elastisitas  meliputi  kelembaban, jenis agregat, umur beton, dan desain campuran beton.

## Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui berapa nilai kuat tekan beton yang  menggunakan  ukuran  agregat  kasar  yang berbeda pada campuran beton normal.
b. Untuk mengetahui berapa nilai modulus elastisitas  beton  yang  menggunakan  ukuran agregat  kasar  yang  berbeda  pada  campuran beton normal.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi  eksperimental,  yakni  dengan  melakukan  percobaan langsung di Laboratorium Beton Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan,
Jurusan Pendidikan Teknologi  dan  Kejuruan,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan  Universitas  Palangka  Raya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh ukuran  agregat  kasar  yang  berbeda  terhadap  kuat  tekan dan modulus elastisitas pada beton normal.

## Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Semen Portland tipe I merk gresik PPC .
2. Agregat  kasar  yang  digunakan  berupa  kerikil  yang berasal  dari  tangkiling,  kecematan  bukit  batu,  kota palangkaraya.
3. Agregat  halus  yang  digunakan  berupa  pasir  yang berasal  dari  tangkiling,  kecematan  bukit  batu,  kota palangkaraya.
4. Air  yang  digunakan  berasal  dari  sumur  bor  di Laboratorium  Beton  Pendidikan  Teknik  Bangunan, Jurusan  Teknologi  dan  Kejuruan,  Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya.

## Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  berdasarkan  SNI  03- 2834-2000,  tentang  tata  cara  pembuatan  rencana campuran beton normal.

## Pembuatan Benda Uji
Langkah  pembuatan  benda  uji  dalam  penelitian  ini sesuai  dengan  SK  SNI  03-2834-2000  (tercantum  bab  3 halaman  29),  dengan  kondisi  agregat  kasar  dan  agregat halus  dalam  keadaan  jenuh  kering  permukaan (saturated surface dry/SSD). Pada saat proses pengecoran yang perlu diperhatikan  yaitu  banyaknya  penambahan  air  dalam pencampuran  beton  agar  mencapai  nilai slump yang direncanakan sebesar 10 - 14 cm, sehingga memudahkan dalam  pengerjaan (workability). Hasil  pengujian slump dapat dilihat di Tabel berikut.
Tabel Nilai slump Beton Presentase Ukuran Agregat Nilai Slump (cm) 10 mm 13,1 20 mm 11,1 40 mm 11,2 (Sumber: Hasil Pengujian)

## Perawatan Benda Uji
Setelah  benda  uji  selesai  dikerjakan,  benda  uji  yang telah  mengeras  ±  24  jam,  dibuka  dari  cetakan  dan  diberi label  yang  berisi  keterangan  ukuran  agregat,  nomor  dan umur  beton.  Kemudian  proses  ( curring )  atau  perawatan benda  uji  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara merendam seluruh permukaan benda uji silinder di dalam bak perendam yang berisi air dengan posisi berdiri.  Untuk mencegah  terjadinya  keretakan  karena  kehilangan  air atau panas hidrasi pada beton. Proses pematangan beton
ini  selama  28  hari  sebelum  pengujian  benda  uji dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Benda Uji Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah  diperoleh  data  kuat  tekan  beton  dari  setiap benda  uji,  Selanjutnya  dilakukan  uji  normalitas  untuk mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan data pada masing ukuran agregat 10 mm, 20 mm dan 40 mm, pada data kuat tekan beton umur 28 hari.
Tabel Nilai Rata-Rata kuat Tekan Beton Umur 28 Hari Berdasarkan Ukuran Agregat Kasar
Ukuran Benda (N) Kuat Tekan (MPa) Nilai Rata-Rata (MPa) Ukuran 10 mm 1 27,92
29,15 2 27,87 3 29,05 4 31,08 5 28,22
6 30,38 7 29,69 8 29,09 9 28,88 10 29,28
Ukuran 20 mm
1 32,71
28,60
2 23,97 3 32,40 4 26,66 5 30,38 6 25,36 7 22,24 8 31,63 9 29,50 10 21,15
Ukuran 40mm 1 26,58 28,50
2 33,44 3 27,61 4 31,79 5 32,21 6 26,22 7 31,28 8 18,90 9 30,13 10 26,84 (Sumber: Hasil Perhitungan)
Pengujian  kuat  tekan  beton menggunakan  mesin  uji tekan (compression  testing  machine) dengan  benda  uji yang  berbentuk  silinder,  berukuran  tinggi  30  cm  dan
diameter  15  cm.  Pengujian  dilaksanakan  setelah  beton mencapai 28 hari.
Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder (Umur 28 Hari) Presentase Benda (N) Berat (Kg) Luas (mm 2 ) Tinggi (mm) Diameter (mm) Pembacaan Beban (kN) Kuat Tekan (MPa) Rata- Rata (MPa) 10 mm 1 12,22 17979,1 34,10 151,30 502000 27,92 29,15 2 12,04 17943,5 30,45 151,15 500000 27,87 3 12,06 17695 30,25 150,10 514000 29,05 4 12,08 17695 32,30 150,25 550000 31,08 5 12,14 17718,6 32,30 150,20 500000 28,22 6 12,02 17706,8 31,40 150,15 538000 30,38 7 11,94 17718,6 29,40 150,20 526000 29,69 8 11,98 17530,4 29,10 149,40 510000 29,09 9 12,24 18002,9 31,19 151,40 520000 28,88 10 12,14 17967,2 30,45 151,25 526000 29,28 20 mm 1 12,30 17730,4 32,05 150,25 580000 32,71
28,60 2 12,20 17518,6 31,45 149,35 420000 23,97 3 12,38 17718,6 32,45 150,20 574000 32,40 4 12,48 18002,9 33,30 151,40 480000 26,66 5 12,32 17777,6 32,40 150,45 540000 30,38 6 12,54 17742,2 32,20 150,30 450000 25,36 7 12,34 17718,6 32,30 150,20 510000 22,24 8 12,42 17706,8 32,45 150,15 560000 31,63 9 12,56 17695 35,45 150,10 522000 29,50 10 12,40 17979,1 32,45 151,30 560000 31,15
40 mm 1 12,54 17683,2 33,30 150,05 470000
26,58
28,50 2 12,62 17943,5 33,25 151,15 600000 33,44 3 12,74 17460 33,45 149,10 482000 26,61 4 12,66 17991 33,25 151,35 572000 31,79 5 12,76 17695 34,40 150,10 570000 32,21 6 12,74 17695 34,30 150,10 464000 26,22 7 12,72 17777,6 33,45 150,45 556000 31,28 8 12,68 17777,6 34,30 151,45 336000 18,90 9 12,70 17991 33,15 151,35 542000 30,13 10 12,86 17955,3 33,15 151,2 482000 26,84
(Sumber: Hasil Perhitungan)
Nilai rata-rata kuat tekan beton umur 28 hari dengan ukuran agregat kasar yang berbeda pada Tabel 15, adalah sebesar  29,15  MPa  untuk  ukuran  agregat  kasar  10  mm, 28,60 MPa untuk ukuran agregat kasar20 mm, dan 28,50 MPa untuk ukuran agregat 40 mm, maka nilai kuat tekan beton  dengan  ukuran  agregat  kasar  yang  berbeda melebihi  dari  mutu  beton  yang  disyaratkan  sebesar  17,5 MPa.

## Pengujian Modulus Elastisias Beton
Pengujian  modulus  elastisitas  beton  menggunakan mesin  uji  tekan (compression  testing  machine) dengan benda uji yang berbentuk silinder, berukuran tinggi 30 cm dan  diameter  15  cm.  Pengujian  dilaksanakan  setelah beton  mencapai  28  hari  bersamaan  dengan  pengujian kuat tekan beton.
Tabel Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Beton (Umur 28 Hari) Persentase Ukuran Benda Uji 2 (N/mm 2 ) 1 (N/mm 2 ) 1 E c (MPa) Rata-Rata 10 mm 1 11,15 1,11
0,00336 3032,63 3033 2 11,15 0,89 0,00378 2750,13 3 11,15 1,02 0,00319 3225,48 4 11,15 1,35 0,00286 3486,83 5 11,15 0,56 0,00329 3267,90 6 11,15 1,69 0,00291 3306,99 7 11,15 1,13 0,00382 2657,29 8 11,15 0,8 0,00369 2842,86 9 11,15 1,11 0,00336 303263 10 11,15 1,45 0,00360 2731,83 20 mm 1 8,90
1,69
0,00175 4238,82 3856 2 8,90 1,60 0,00182 4122,03 3 8,90 2,03 0,00173 4086,90 4 8,90 1,44 0,00285 2662,86 5 8,90 2,81 0,00111 5741,51 6 8,90 0,90 0,00302 2692,26 7 8,90 2,48 0,00221 2970,37 8 8,90 1,13 0,00251 3156,91 9 8,90 2,26 0,00127 5439,34 10 8,90 1,11 0,00231 3445,13 40 mm 1 7,56 1,13
0,00165 4018,75 3950 2 7,56 1,11 0,00165 4031,25 3 7,56 1,37 0,00161 3967,95 4 7,56 1,67 0,00171 3885,54 5 7,56 0,57 0,00212 3106,28 6 7,56 1,58 0,00212 2888,89 7 7,56 1,13 0,00202 3263,96 8 7,56 1,01 0,00139 4888,06 9 7,56 1,67 0,00127 5286,89 10 7,56 1,23 0,00157 4164,47 (Sumber: Hasil Perhitungan)
Dari  Tabel,  dapat  diketahui  bahwa  pada  umur  28 hari rata-rata nilai modulus elastisitas beton untuk ukuran agregat  kasar  10  mm  =  3033  MPa,  ukuran  agregat  kasar 20  mm  =  3856  MPa,  dan  Ukuran  agregat  kasar  40  mm  = 3950 MPa. Modulus elastisitas beton mengalami kenaikan pada  ukuran  agregat  20  mm  dan  40  mm  disebabkan diantaranya:
1. Ukuran  diameter  agregat  yang  lebih  besar  berarti luas  bidang  kontak  (zona  antarmuka)  yang  lebih sedikit  dan  ikatan  pasta  semen  agregat  yang kurang,  maka  akibatnya  akan  mengurangi  kuat tekan beton.
2. Ukuran  diameter  agregat  yang  lebih  besar  akan mengurangi  volume  pasta  semen,  kemudian menghasilkan  tegangan  tambahan  dalam  pasta semen, dan menciptakan lebih banyak retak-mikro akibat penerapan beban.
3. Mutu  beton  sangat  berperan  penting  dalam penentuan  kuat  tekan  dan  modulus  elastisitas beton  apabila  semakin  besar  mutu  beton  maka semakin  besar  pula  nilai  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas beton berdasarkan ukuran agregat pada campuran beton yang digunakan.
Dari  hasil  percobaan  tersebut  disimpulkan  bahwa penggunaan  variasi  untuk  ukuran  agregat  kasar  20  mm, dan  40  mm  menunjukkan  penurunan  nilai  kuat  tekan beton,  sedangkan  variasi  untuk  ukuran  agregat  kasar  20 mm,  dan  40  mm  menujukan  semakin  besar  modulus elastisitas beton yang dihasilkan.

## KESIMPULAN
1. Kuat  tekan  rata-rata  pada  umur  28  hari  untuk variasi ukuran agregat kasar 10 mm, 20 mm dan 40 mm berturut-turut sebesar 29,15 MPa; 28,60 MPa; 28,50 MPa.
2. Modulus  elastisitas  rata-rata  pada  umur  28  hari untuk variasi ukuran agregat kasar 10 mm, 20 mm dan 40 mm berturut-turut sebesar 3033 MPa; 3856 MPa; 3950 MPa.
3. Penggunaan  variasi  ukuran  agregat  pada  beton normal  untuk  umur  28  hari  mempengaruhi  kuat tekan  beton  dan  modulus  elastisitas,  semakin besar  ukuran  agregat  kasar  yang  digunakan  dalam campuran  beton  akan  menyebabkan  semakin berkurangnya  nilai  kuat  tekan  beton  namun  nilai modulus elastisitas semakin besar.
4. Pada variasi ukuran agregat kasar 10 mm, 20 mm, dan  40  mm  melampaui  mutu  beton  ynag disyaratkan  sebesar 17,5 MPa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim  (1990),  SNI  03-1974-1990  Tentang  Metode Pengujian  Kuat  Tekan  Beton,  Badan  Standarisasi Nasional.
Anonim  (2002),  SNI  03-2834-2002  Tentang  Tata  Cara Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal,  Badan Standarisasi Nasional.
Anonim  (2002),  SNI  SNI-03-2847,  2002Tentang  Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangun  Gedung, Badan Standarisasi Nasional.
Anonim.  2011.  Petunjuk  Praktikum  Praktek  Teknologi Beton.  Laboratorium  Struktur.  Jurusan  Teknik  Sipil. Fakultas Teknik Universitas Jember.
Anonim.2006.  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal (Standar SK. SNI T-15 1990-03). Jurusan Teknik  Sipil  Politeknik  Negeri  Badan  Standar  Nasional (BSN).
Departemen  Pekerjaan  Umum,  (2000).  Standar  Nasional Indonesia  (Tata  Cara  Pembuatan  Beton  Normal),  SNI 03-2834-2000, Bandung.
Annual  Book  of  ASTM  Standards,  2002,  ASTM  C469-02 Standard  Test  Method  for  Compressive  Strength  of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM.
Anonim,  1996,  Metode  Pengujian  Modulus  Elastisitas Statis  Dan  Rasio  Poison  Beton  Dengan  Kompresor Ekstensometer  (SNI  03-4169-1996),  Yayasan  Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  (2000).  Standar  Nasional Indonesia (Tata Cara    Pembuatan Beton Normal), SNI 03-2834-2000, Bandung.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  (1990).  Standar  Nasional Indonesia (Metode Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus dan Agregat Kasar), SNI 03-1968-1990, Jakarta Departemen  Pekerjaan  Umum,  (1990).  Standar  Nasional Indonesia  (Metode  Pengujian  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Pada  Agregat  Halus),  SNI  03-1970- 1990, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  (2008).  Standar  Nasional Indonesia  (Metode  Pengujian  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Pada  Agregat  Kasar),  SNI  03-1969- 2008, Jakarta.
Ikhsanudin,  (2011).  Kuat  Tekan  dan  Modulus  Elastisitas Pada  Beton  Precast  dengan  Agregat  Daur  Ulang  dan Serat Baja Limbah Ban.
Mulyono,  T.,  (2004).  Teknologi  Beton.  Yogyakarta:
Penerbit  Andi.  PBI  1971  NI-2      Bab.3  Pasal  3.4, “Agregat  Kasar  (Kerikil  dan  Batu  Pecah)”,  Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, Departemen
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Bandung.
Maria  M.  M.  Pade  (2013).  Pemeriksaan  Kuat  Tekan  dan Modulus  Elastisitas  Beton  Beragregat  Kasar  Batu Ringan Ape Dari Kepulauan Talaud.
Mulyanto, Tri. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi.
Muson  Mula  Istianto,  (2010).  Kuat  Tekan  dan  Modulus Elastisitas  Beton  dengan  Bahan  Tambah  Metakaolin dan Serat Alumunium.
PBBI  1971.  1971.    Peratuan  Beton  Bertulang  Indonesia. Bandung: Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
S,  Wuryati  dan  R,  Candra.  2001.  Teknologi  Beton. Yogyakarta: Kanasius.
SK SNI T–15–1990–03. Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji. Badan Standar Nasional (BSN). SK SNI T-15-1990-03. Metode Pembuatan Dan Perawatan Benda Uji. Badan Standar Nasional (BSN)
SK  SNI  S-04-1990-F.  (Sfesifikasi  Agregat  Sebagai  Bahan Campuran Beton), Yayasan LPMB, Jakarta.
SNI  03-1971-1990.  Metode  Pengujian  Kadar  Air  Agregat. Badan Standar Nasional (BSN)
SNI-03-1969-1990.  Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Dan Penyerapan  Air  Agregat  Agregat.  Badan  Standar Nasional (BSN)
SNI-03-4804-1998.  Metode  Pengujian  Bobot  Isi  Dan Rongga Udara Dalam Agregat. Badan Standar Nasional (BSN)
SNI  03–2834–2000.  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal. Badan standar Nasional.
SNI  03–1750–1990.  Agregat  Beton,  Mutu  Dan  Cara  Uji. Badan Standar Nasional (BSN).
SNI 03–1974–1990. Metode  Pengujian Kuat Tekan Beton. Badan Standar Nasional (BSN).
SNI  03–1968–1990.  Metode  Pengujian  Tentang  Analisa Saringan  Agregat  Kasar  dan  halus.  Badan  Standar Nasional (BSN).
SNI  03–1971–1990.  Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar.  Bandar  Standar Nasional (BSN).
SNI    03–4840–1998.  Metode  Pengujian  Bobot  Isi  Dan Rongga Udara Dalam Agregat. Badan Standar Nasional (BSN).
SNI 03-2834-2000 Tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran untuk Beton Normal
SNI 1972-2008 Tentang Cara Uji Slump Beton
Soleman,  Yoppy  (2005).  Pengaruh  Penggunaan  Limbah Batu  Onyx  Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada Campuran Beton Terhadap Modulus Elastisitas Beton.
Tjokrodimujlo. 1996. Teknologi Beton. Yogyakarta: Naviri.